328 S E E B E C K 



Erstarrung in entgegengesetzte Zustände Ton Sprödigkeit und Dehn- 

 barkeit versetzt werden (i). 



Stahl, welcher glühend in kaltem Wasser abgelöscht worden, 

 nahm jedesmahl einie höhere Stelle in der magnetischen Reihe ein, 

 als der langsam an der Luft abgekühlte. Weiches graues B.oh- 

 eisen auf dieselbe Art behandelt, zeigte ein gleiches Verhalten. Beide 

 Körper konnten durch die entgegengesetzte Art der Abkühlung mehr- 

 mahls nach einander bald in die höhere, bald in die tiefere Stelle der 

 Reihe versetzt werden. 



Ein Alliage von acht und siebzig Theilen Kupfer und zwei 

 und zwanzig Theilen Zinn, welches (d'Arcet's Entdeckung zu Folge) an 

 der Luft langsam abgekühlt, spröde ist, und nach plötzlichem Er- 

 kalten im Wasser, unter dem Hammer streckbar wird; — nimmt 

 nach der langsamen Abkühlung eine höhere und nach der jähen 

 Abkühlung eine tiefere Stelle in der Reihe ein. Auch dies Alliage 

 konnte durch das angegebene Verfahren mehrmals nach einander wech- 

 selsweise höher und tiefer in der Reihe gestellt werden. (2) 



Alle drei Körper, das graue Roheisen, der Stahl und das 

 ebengenannte Alliage verhalten sich also darin einander gleich, dafs sie 

 im harten und spröderen Zustande höher, im weichen und 

 dehnbaren tiefer in der magnetischen Reihe zu stehen kommen, — 

 woi'über die folgende Tabelle noch speciellere Auskunft giebt. (5) 



(i) Die folgenden, in diesem §. angeführten Versuche wurden nach der Vorlesung vom 

 Febiniar, doch noch in der ersten Hälfte des Jalires 1822 angestellt. 



(2) Ich bemerke noch, dafs das Alliage hei diesen Versuchen nur bis zum schwachen 

 Rothglülien erhitzt wurde. — Auf dem Bruche erscheinen die langsam abge- 

 kühlten Stücke [welche dem Zinn In der magnetischen Reihe nahe stehen] feinkornig 

 und gräulich welfs, — die plötzlich in kaltem Wasser abgelöschten [welche dem 

 Kupfer No. 2 In der Wirkung nahe kommen] grobkörnig und tombakbraun; — 

 angefeilt aber haben beide eine ganz gleiche speisgelbe Farbe. In der Bestim- 

 mung der magnetischen Polarisation verhalten sich die angefeilten Flächen den Bruch- 

 flächen gleich, doch zeigt sich in der Stärke der Wirkung dieser Flächen eine Verschie- 

 denheit, bei schwacher Erwärmung der Kettenglieder. 



(5) Die doppelte Stellung, welche Fischer's gelber Stahl in der Reihe einnimmt, 

 (S. den Torhergelienden §.) scheint auch eine Folge der ungleichen Abkühlung seiner 

 beiden Enden zu seya. Das eine Ende, und zwar das in der Reihe höher stehende, 

 war entschieden härter als das andere. 



